## A NALISIS P ENGARUH B AHAN T AMBAH S ERBUK A RANG B RIKET D AN B ESTMITTEL P ADA K UAT T EKAN B ETON

## A NALYSIS O F T HE E FFECT O F A DDITIONAL M ATERIALS O F B RIQUETTE
C HARCOAL P OWDER AND B ESTMITTEL O N T HE C OMPRESSION S TRENGTH o f C ONCRETE

## Suhendro Trinugroho
Department of Civil Engineering, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos I Surakarta Post Code 57102, e-mail: st271@ums.ac.id

## ABSTRAK
Inovasi di bidang pembuatan campuran beton terus berkembang.  Diantaranya dengan menggunakan bahan tambah serbuk arang briket dan bestmittel .  Kedua  bisa  meningkatkan  dan  mempercepat  pengerasan  beton.  Tujuannya  untuk  mengetahui peningkatan kuat tekan beton. Pada penelitian ini menggunakan nilai fas 0,35 pada umur 28 hari dengan persentase variasi serbuk arang briket 0%, 12,5%, 15%, 17,5%, 20%, 22,5% dan bestmittel 0,6% dari berat semen. Bentuk benda uji berupa silinder  berdiameter  15  cm  dan  tinggi  30  cm.  Topik  analisis  penelitian  ini  ialah  kuat  tekan,  dengan  metode  perencanaan campuran  beton  menggunakan  metode American  Concrete  Institute .  Hasil  pengujian  tersebut, workability menurun  pada pemakaian  serbuk  arang briket ,  lalu  ditambahkan Bestmittel menjadikan workability terkoreksi  naik.  Terjadi  perbedaan berat  jenis,  menjadi  bertambah  pada  penambahan Bestmittel ,  dan  berkurang  pada  penambahan  serbuk  arang briket .  Efek penambahan  serbuk arang briket berupa peningkatan  kuat tekan  beton. Kekuatan optimalnya  pada tekan  di variasi  serbuk arang briket 15% dan Bestmittel 0,6%, sebesar 40,80 MPa, peningkatan 50,84% dari beton normal.
Kata kunci: kuat tekan, beton, serbuk arang briket, bestmittel.

## ABSTRACT
Innovation in the field of making concrete mixes continues to grow. Among them by using added ingredients of charcoal briquette powder and bestmittel. Both can improve and accelerate the hardening of concrete. The aim is to determine the increase in the compressive strength of concrete. In this study, the fas value was 0.35 at the age of 28 days with the percentage of briquette charcoal variation 0%, 12.5%, 15%, 17.5%, 20%, 22.5% and bestmittel 0.6% by weight. cement. The shape of the test object is a cylinder with a diameter of 15 cm and a  height  of  30  cm.  The  topic  of  this  research  analysis  is  the  compressive  strength,  with  the  concrete  mix planning method using the American Concrete Institute method. The test results showed that the workability decreased  with  the  use  of  charcoal  briquette  powder,  then  Bestmittel  was  added  to  make  the  workability corrected  up.  There  was  a  difference  in  specific  gravity,  increased  with  the  addition  of  Bestmittel,  and decreased with the addition of charcoal briquette powder. The effect of adding charcoal briquette powder is an increase  in  the  compressive  strength  of  concrete.  The  optimal  strength  in  compression  in  the  variation  of briquette  charcoal  powder  is  15%  and  Bestmittel  0.6%,  at  40.80  MPa,  an  increase  of  50.84%  from  normal concrete.
Keywords: compressive strength, split tensile strength, concrete, charcoal briquette powder, bestmittel.

## PENDAHULUAN
Upaya  untuk  mendapat  beton  yang  meningkat  dari  beton normal  telah  banyak  dilakukan.  Diantaranya  seperti  pada penelitian  ini  ialah  dengan  penambahan  zat  kimia  ( chemical admixture )  dan  mineral  ( additive ).  Maksudnya  untuk  mengubah satu atau lebih sifat-sifat beton baik dalam keadaan segar maupun setelah  beton  mengeras.  Besarnya  porsi  penambahan  additive ditentukan  sesuai  fungsinya.  Penggunaan  serbuk  arang briket berkandungan  silica  mempengaruhi  kekuatan  beton  pada  fungsi air  untuk  agregat  dan  semen.  Penambahan  serbuk  arang briket menjadikan  rasio  air  semen  rendah  pada  beton  menyebabkan beton  sulit  dikerjakan  dan  tidak  lecak.  Penambahan bestmittel dapat  memperbaiki workability .  Berdasarkan  pertimbangan  di atas,  maka  diambil  rumusan  masalah  seberapakah  pengaruh bahan tambah serbuk arang briket dan bestmittel dengan nilai fas 0,35 pada kuat tekan dan kuat . belah beton ?
Beton berupa fungsi dari material penyusunannya, terdiri dari bahan  semen  hidrolik  ( Portland  cement ),  agregat  kasar,  agregat halus,  air  dan  bahan  tambah  ( admixture atau additive ).  Untuk mengetahui  dan  mempelajari  perilaku  elemen  gabungan  (bahan- bahan  penyusun  beton),  diperlukan  pengetahuan  mengenai karakteristik  masing-masing  material.  Pemilihan  material  yang
tepat  komposisinya  akan  memperoleh  beton  yang  efisien, memenuhi  syarat  batas  kekuatan  dan serviceability yang  dapat diartikan juga sebagai pelayanan yang handal dengan memenuhi kriteria ekonomi (Mulyono, 2004).
Secara umum sifat beton digolongkan menjadi dua yaitu sifat yang  berhubungan  dengan  kelebihan  beton  (mudah  dibentuk, mampu  memikul  beban  besar,  tahan  terhadap  temperatur  yang tinggi  dan  biaya  pemeliharaan  yang  kecil)  dan  sifat  yang berhubungan dengan kekurangan beton (sulit diubah, pelaksanaan pekerjaan membutuhkan ketelitian yang tinggi, berat dan daya pantul suara yang besar) (Mulyono, 2004).
Bahan  tambah  adalah  bahan  selain  unsur  pokok  beton  (air, semen  dan  agregat)  yang  ditambahkan  pada  adukan  beton,  baik sebelum,  atau  selama  pengadukan  beton.  Tujuannya  untuk mengubah  satu  atau  lebih  sifat-sifat  beton  pada  keadaan  segar atau  setelah  mengeras.  Bahan  tambah  dibagi  menjadi  dua  yaitu Chemical  Admixture (bahan  tambah  kimiawi  yang  dapat  larut dalam  air)  dan Mineral  Admixture (bahan  mineral  yang  tidak dapat  larut  dalam  air).  Dalam  penelitian  ini  akan  digunakan bahan  tambah  mineral  berupa  serbuk  halus  arang briket yang merupakan mineral  admixture ( additive ).  Serbuk  arang briket didefinisikan sebagai butiran halus hasil residu pembakaran batu
bara  atau  bubuk  batu  bara.  Dengan  adanya  air  dan  arang  briket berukuran  partikelnya  yang  halus, oksida  silika yang  dikandung oleh serbuk halus arang briket akan bereaksi secara kimia dengan kalsium  hidroksida yang  terbentuk  dari  proses  hidrasi  semen, sehingga menghasilkan zat yang memiliki kemampuan mengikat.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dilakukan  yaitu  menggunakan metode eksperimental laboratorium, dengan melakukan berbagai macam pengujian sehubungan dengan data-data yang
direncanakan sebelumnya.
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknik Sipil, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tahapan penelitiannya dilaksanakan dalam 4 tahapan, sebagai berikut:

## 1) Tahap I:
Pada  tahap  ini  berupa  pemeriksaan  bahan,  ialah  kandungan zat  organik  dalam  pasir,  kadar  lumpur  pada  pasir  dan  batu pecah, pemeriksaan specific gravity dan absorbtion pasir dan batu pecah, pengujian SSD pasir, pengujian gradasi pasir dan batu  pecah,  pemeriksaan  berat  satuan  volume,  pemeriksaan kadar keausan batu pecah.
2) Tahap II:
Tahap  ini  merupakan  tahap  perencanaan  campuran  beton, pembuatan  benda  uji  dan  perawatan  beton.  Perbandingan jumlah  proporsi  bahan  campuran  beton  dihitung  dengan menggunakan Metode American Concrete Institute.
3) Tahap III:
Dilakukan pengujian kuat tekan beton pada umur 28 hari.
4) Tahap IV: Analisis  data  dan  pembahasan  hasil  penelitian,  lalu  dari langkah tersebut dapat diambil kesimpulan penelitian.
Tabel 1. Hasil pengujian kuat tekan beton dengan additive serbuk arang briket
Gambar 1. Hubungan kuat tekan beton dengan prosentase serbuk halus arang briket pada fas 0,5 umur 28 hari. No. Urut Prosentase penambahan No. Sampel Berat jenis (gr/cm 3 ) P max (N) f’ c (MPa) f’ c rata-rata (MPa) Prosentase perubahan f’ c beton additive terhadap beton normal (%) 0 (Beton Normal) 1 2,34 515000 29,14 2 2,37 530000 29,99 1 3 2,26 510000 28,86 29,60 0 4 2,26 520000 29,43 5 2,40 540000 30,56 1 2,42 790000 44,70 2 2,40 750000 42,44 2 5 3 2,36 620000 35,08 38,59 (+) 30,40 4 2,35 630000 35,65 5 2,37 620000 35,08 1 2,07 120000 6,79 2 2,03 90000 5,09 3 10 3 2,04 129000 7,30 5,76 (-) 80,54 4 2,00 80000 4,53 5 2,00 90000 5,09 1 2,12 105000 5,94 2 1,91 60000 3,40 4 12,5 3 1,81 50000 2,83 4,13 (-) 86,04 4 2,17 60000 3,40 5 2,11 90000 5,09

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil  pemeriksaan  bahan  yang  digunakan,  semuanya memenuhi syarat standar nasional Indonesia.
Dan Hasil pengujian kuat tekan beton dengan additive serbuk arang briket dapat diliihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.
Dari hasil pengujian kuat tekan beton dengan bahan tambah serbuk halus arang briket (Tabel 1 dan Gambar 1) terlihat bahwa kuat  tekan  maksimum  yang  terjadi sebesar  38,59  MPa  dengan prosentase penambahan 5%. Sedangkan pada penambahan serbuk
Gambar 2. Grafik polynomial kadar optimum penambahan serbuk halus arang briket pada fas 0,5 umur 28 hari
halus  arang briket 10%  terjadi  penurunan  nilai  kuat  tekan  yang sangat  jauh  yaitu  dengan  nilai  kuat  tekan  sebesar  5,76  MPa. Sedangkan dari Gambar 2 didapatkan kuat tekan maksimum yang dihasilkan  sebesar  34,30  MPa  dengan  prosentase  penambahan optimum sebesar 3%.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah diuraikan,  maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Untuk beton umur 28 hari dengan bahan tambah serbuk halus arang briket , nilai kuat tekan rata-rata tertinggi sebesar 38,59
MPa  dengan  penambahan  serbuk  halus  arang briket sebesar 5%  terhadap  berat  semen.  Peningkatan  kuat  tekan  sebesar 30,40% bila dibandingkan dengan beton normal dengan kuat tekan sebesar 29,60 MPa.
2. Setelah  dianalisis  pada  grafik,  kadar  optimum  penambahan serbuk halus arang briket di fas 0,5 umur 28 hari didapatkan kadar  penambahan  serbuk  halus  arang briket yang  paling optimum sebesar 3% terhadap berat semen dengan kuat tekan maksimum sebesar 38,30 MPa.

## SARAN
Pada  penelitian  selanjutnya,  dapat  diteliti  dengan  mencampur bahan  tambah  serbuk  halus  arang briket dengan  serbuk  bahan additive lainnya  terhadap  berat  semen.  Terutama  yang  berbeda tinjauan,  yaitu  fisik  dan  kimia,  agar  didapatkan  hasil  kuat  tekan lebih meningkat lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
ASTM.  (1996). Concrete  and  Aggregates. Vol.  04.02.  Easton, MID. USA. Departemen  Perindustrian  Republik  Indoneisa.  (1980). Standar Industri Indonesia:  Mutu  dan  Cara  Uji  Agregat  Beton .
Badan Standarisasi Nasional, Jakarta. Departemen  Pekerjaan  Umum.  (1982). Persyaratan  Umum Bahan  Bangunan di  Indonesia. Departemen  Pekerjaan Umum, Bandung. Departemen  Pekerjaan  Umum.  (1989). Spesifikasi  Bahan Bangunan Bagian A. Yayasan LPMB, Bandung.
Departemen  Pekerjaan  Umum.  (1990). Metode  Pengujian  Kuat Tekan  Beton. Departemen  Pekerjaan  Umum  dan  Tenaga Listrik, Bandung.
Departemen  Pekerjaan  Umum.  (1991). Spesifikasi  Bahan Tambahan  untuk Beton .  Departemen  Pekerjaan  Umum, Bandung.
Elra.  (2005). Pemakaian  Variasi  Bahan  Tambah  Gula  Murni dan  Abu  Arang Briket  Pada  Campuran  Beton  Mutu Tinggi . Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Julianti,  E.,  Nurminah,  M.  (2006). Teknologi  Pengemasan .
Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Kuncoro,  A.B. Tinjauan  Kuat  Tekan  Beton  Non  Pasir  Dengan Variasi Merk  Semen. Jurusan  Teknik  Sipil,  Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Mulyono, T. (2004). Teknologi Beton . Penerbit ANDI, Yogyakarta. Murdock,  L.J.,  Brook,  K.M.,  Hindarko,  S.  (1986). Bahan  dan
Praktek Beton . Penerbit Erlangga, Jakarta.
Nugroho,  R.  (2006). Kapasitas  Tekan  dan  Kuat  Beton  Dengan Bahan Tambah  Filler  Abu  Ampas  Tebu  dan  Abu  Arang Briket  Dengan  Fas  0.45. Jurusan  Teknik  Sipil,  Fakultas
Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sriyadi,  E.  (2010). Analisis  Kuat  Tekan  Dan  Kuat  Belah  Beton
Dengan  Bahan  Tambah  Abu  Sekam  Padi  Dan  Bestmittel.
Jurusan Teknik  Sipil,  Fakultas  Teknik,  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Tjokrodimuljo, K. (1996). Teknologi Beton . Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Triharyanto,  H.  (2012). Analisis  Kuat  Tekan  dan  Kuat  Belah Beton Dengan  Bahan  Tambah  Serbuk  Arang  Briket  dan Besmitel. Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta.